磁化強度，又稱磁化向量，是衡量物體的磁性的一個物理量，定義為單位體積的磁偶極矩，如下方程式： mathbf M stackrel def nmathbf m ； 其中，mathbf M 是磁化強度，n 是磁偶極子密度，mathbf m 是每一個磁偶極子的磁偶極矩。 當施加外磁場於物質時，物質的內部會被磁化，會出現很多微小的磁偶極子。磁化強度描述物質被磁化的程度。採用國際單位制，磁化強度的單位是安培／公尺。 物質被磁化所產生的磁偶極矩有兩種起源。一種是由在原子內部的電子，由於外磁場的作用，其軌域運動產生的磁矩會做拉莫爾進動，從而產生的額外磁矩，累積凝聚而成。另外一種是在外加靜磁場後，物質內的粒子自旋發生「磁化」，趨於依照磁場方向排列。這些自旋構成的磁偶極子可視為一個個小磁鐵，可以以向量表示，作為自旋相關磁性分析的古典描述。例如，用於核磁共振現象中自旋動態的分析。 物質對於外磁場的響應，和物質本身任何已存在的磁偶極矩（例如，在鐵磁性物質內部的磁偶極矩），綜合起來，就是淨磁化強度。 在一個磁性物質的內部，磁化強度不一定是均勻的，磁化強度時常是位置向量的函式。 馬克士威方程組 馬克士威方程組描述磁感應強度 mathbf B 、磁場強度 mathbf H 、電場 mathbf E 、電位移 mathbf D 、電荷密度 rho 和電流密度 mathbf J 的物理行為。這裡會探索磁化強度 mathbf M 的角色和與這些物理量之間的關係。 磁感應強度、磁場強度和磁化強度之間的關係 磁場強度 mathbf H 定義為 mathbf H stackrel def frac 1mu_0mathbf B mathbf M ； 其中，mu_0 是磁常數。 對於抗磁性物質和順磁性物質，mathbf M 與 mathbf H 之間的關係通常是線性關係： mathbf M chi_mmathbf H ； 其中，chi_m 是磁化率。 由於磁滯現象，鐵磁性物質的 mathbf M 與 mathbf H 之間並不存在一一對應關係。 磁化電流 在磁性物質內，「磁化電流」是總電流的一部分，又稱為「束縛電流」，是由束縛電荷形成的。磁性物質內部的「束縛電流密度」 mathbf J_b 和「表面束縛電流密度」 mathbf K_b 分別為 mathbf J_b stackrel def nabla times mathbf M 、 mathbf K_b stackrel def mathbf Mtimes hat n ； 其中，hat mathbf n 是垂直於磁性物質表面的單位向量。 在馬克士威方程組內的總電流 mathbf J 為 mathbf J mathbf J_f mathbf J_b mathbf J_P ； 其中，mathbf J_f 是自由電流密度，mathbf J_P 是電極化電流密度。 自由電流密度是由自由電荷形成的自由電流的密度。自由電荷不束縛於物質的原子的內部。 電極化電流是由含時電極化強度 mathbf P 形成的： mathbf J_P frac partialmathbf Ppartial t 。 靜磁學 除去自由電流和各種含時效應，描述磁現象的馬克士威方程組約化為 mathbf nablacdot H nablacdotmathbf M 、 mathbf nablatimes H 0 。 應用類比方法，與靜電學問題類比： mathbf nablacdot E frac rhoepsilon_0 、 mathbf nablatimes E 0 ， 靜磁學的問題可以用靜電學的方法來解析。在這裡，nablacdotmathbf M 專案類比於 frac rhoepsilon_0 專案。 磁化動力學 當思考奈米尺寸和奈米時段的磁化作用時，含時磁化物理行為變得很重要。不單只是依著外磁場的磁場線排列，在物質內的單獨的磁偶極矩會開始繞著外磁場進動，透過弛豫，緩慢地隨著能量傳輸進入物質結構，達成與磁場線排列。 磁性物質 thumb400pxright 各種不同磁性的級列。 抗磁性 抗磁性是物質抗拒外磁場的趨向，因此，會被磁場排斥。所有物質都具有抗磁性。可是，對於具有順磁性的物質，順磁性通常比較顯著，遮掩了抗磁性。 只有純抗磁性物質才能明顯地被觀測到抗磁性。例如，惰性氣體元素和抗腐蝕金屬元素（金、銀、銅等等）都具有顯著的抗磁性。 當外磁場存在時，抗磁性才會表現出來。假設外磁場被撤除，則抗磁性也會遁隱形跡。 在具有抗磁性的物質裡，所有電子都已成對，內秉電子磁矩不能整合宏觀效應。抗磁性的機制是電子軌域運動，用經典物理理論解釋如下： 由於外磁場的作用，環繞著原子核的電子，其軌域運動產生的磁矩會做拉莫爾進動，從而產生額外電流與伴隨的額外磁矩。這額外磁矩與外磁場呈相反方向，抗拒外磁場的作用。由這機制所帶來的磁化率與溫度無關，以方程式表達為 chi frac mu_0 NZe26mlangle r2rangle ； 其中，mu_0 是磁常數，N 是原子數量密度，Z 是原子序，m 是電子質量，r 是軌道半徑。langle r2rangle 是 r2 的量子力學平均值。 特別注意，這解釋只能用來啟發思考。正確的解釋需要依賴量子力學。 順磁性 鹼金屬元素和除了鐵、鈷、鎳以外的過渡元素都具有順磁性。在順磁性物質內部，由於原子軌域或分子軌域只含有奇數個電子，會存在有很多未配對電子。遵守包立不相容原理，任何配對電子的自旋，其磁矩的方向都必需彼此相反。未配對電子可以自由地將磁矩指向任意方向。當施加外磁場時，這些未配對電子的磁矩趨於與外磁場呈相同方向，從而使磁場更加強烈。假設外磁場被撤除，則順磁性也會消失無蹤。 一般而言，除了金屬物質以外，順磁性與溫度相關。由於熱騷動造成的碰撞會影響磁矩整齊排列，溫度越高，順磁性越微弱；溫度越低，順磁性越強烈。 在低磁場，足夠高溫的狀況，更確切地說，當 mu BK_B T gg 1 時，居里定律成立；其中，mu 是磁矩，K_B 是波茲曼常數。根據居里定律，磁化率 chi 與絕對溫度 T 的關係式為 chiCT ； 其中，C 是依不同物質而定的居里常數。 鐵磁性 在鐵磁性物質內部，如同順磁性物質，有很多未配對電子。由於交換作用，這些電子的自旋趨於與相鄰未配對電子的自旋呈相同方向。由於鐵磁性物質內部又分為很多磁疇，雖然磁疇內部所有電子的自旋會單向排列，造成「飽合磁矩」，磁疇與磁疇之間，磁矩的方向與大小都不相同。所以，未被磁化的鐵磁性物質，其淨磁矩與磁化向量都等於零。 假設施加外磁場，這些磁疇的磁矩還趨於與外磁場呈相同方向，從而形成有可能相當強烈的磁化向量與其感應磁場。 隨著外磁場的增高，磁化強度也會增高，直到「飽和點」，淨磁矩等於飽合磁矩。這時，再增高外磁場也不會改變磁化強度。假設，現在減弱外磁場，磁化強度也會跟著減弱。但是不會與先前對於同一外磁場的磁化強度相同。磁化強度與外磁場的關係不是一一對應關係。磁化強度比外磁場的曲線形成了磁滯迴線。 假設再到達飽和點後，撤除外磁場，則鐵磁性物質仍能儲存一些磁化的狀態，淨磁矩與磁化向量不等於零。所以，經過磁化處理後的鐵磁性物質具有「自發磁矩」。 每一種鐵磁性物質都具有自己獨特的居里溫度。假若溫度高過居里溫度，則鐵磁性物質會失去自發磁矩，從有序的「鐵磁相」轉變為無序的「順磁相」。這是因為熱力學的無序趨向，大大地超過了鐵磁性物質降低能量的有序趨向。根據居里 外斯定律，磁化率 chi 與絕對溫度 T 的關係式為 chiCTT_c ； 其中，T_c 是居里溫度（採用絕對溫度單位）。 假設溫度低於居里溫度，則根據實驗得到的經驗公式， Delta M TM_0beta T32 ； 其中，Delta M TM TM_0 是磁化強度差，M T 與 M_0 是物質分別在絕對溫度 T 與 0K 的磁化強度，beta 是依物質而定的比例常數。 這與布洛赫溫度 15 次方定律的理論結果一致。 鎳、鐵、鈷、釓與它們的合金、化合物等等，這些常見的鐵磁性物質很容易做實驗顯示出其鐵磁性。 反鐵磁性 在反鐵磁性物質內部，相鄰價電子的自旋趨於相反方向。這種物質的淨磁矩為零，不會產生磁場。這種物質比較不常見，大多數反鐵磁性物質只存在於低溫狀況。假設溫度超過奈爾溫度，則通常會變為具有順磁性。例如，鉻、錳、輕鑭系元素等等，都具有反鐵磁性。 當溫度高於奈爾溫度 T_N 時，磁化率 chi 與溫度 T 的理論關係式為 chifrac 2CTT_N 。 做實驗得到的經驗關係式為 chifrac 2CTtheta ； 其中，theta 是依物質而定的常數，與 T_N 差別很大。 理論而言，當溫度低於奈爾溫度 T_N 時，可以分成兩種狀況： 假設外磁場垂直於自旋，則垂直磁化率近似為常數 chi_perpapprox CT_N 。 假設外磁場平行於自旋，則在絕對溫度 0K 時，平行磁化率為零；在從 0K 到奈爾溫度 T_N 之間，平行磁化率會從 chi_parallel00 平滑地單調遞增至 chi_parallelT_NCT_N 。 亞鐵磁性 像鐵磁性物質一樣，當磁場不存在時，亞鐵磁性物質仍舊會保持磁化不變；又像反鐵磁性物質一樣，相鄰的電子自旋指向相反方向。這兩種性質並不互相矛盾，在亞鐵磁性物質內部，分別屬於不同次晶格的不同原子，其磁矩的方向相反，數值大小不相等，所以，物質的淨磁矩不等於０，磁化強度不等於零，具有較微弱的鐵磁性。 由於亞鐵磁性物質是絕緣體。處於高頻率時變磁場的亞鐵磁性物質，由於感應出的渦電流很少，可以允許微波穿過，所以可以做為像隔離器、迴圈器、迴旋器等等微波器件的材料。 由於組成亞鐵磁性物質的成分必需分別具有至少兩種不同的磁矩，只有化合物或合金才會表現出亞鐵磁性。常見的亞鐵磁性物質有磁鐵礦（Fe3O4）、鐵氧體（ferrite）等等。 超順磁性 當鐵磁體或亞鐵磁體的尺寸足夠小的時候，由於熱騷動影響，這些奈米粒子會隨機地改變方向。假設沒有外磁場，則通常它們不會表現出磁性。但是，假設施加外磁場，則它們會被磁化，就像順磁性一樣，而且磁化率超大於順磁體的磁化率。 參閱 磁導率 地球磁場 地磁逆轉 核磁共振 註釋 參考文獻 Category 物質內的電場和磁場 Category 磁學 Category 磁振造影